2 



C. Doelter, Synthetische Studien. 



K a Ii g 1 i m m e r. 



Ein sibirischer Muscovit wurde geschmolzen und durch 

 ca. 24 Stunden langsam gekühlt. Der Schmelzpunkt ist kein 

 sehr hoher. 



(Der Versuch wurde wie alle anderen, bei denen das 

 Gegentheil nicht ausdrücklich bemerkt, im Fourquignon-Ofen 

 vorgenommen.) 



Die Schmelze ist theilweise glasig, doch sieht man viele 

 Leucite mit oktogonalem Durchschnitt, ferner wurden u. d. M. 

 Durchschnitte eines nephelinartigen Minerals wahrgenommen. 

 Die Leucite zeigen theilweise im polarisirten Lichte Streifen- 

 systeme zumeist sehr schön, einige kleinere scheinen isotrop. 



L i t h i n g 1 i m m e r. 



Lithionit von Rozena ergab bei einem ähnlichen Ver- 

 suche theilw^eise deutliche oktogonale Krystalle, welche un- 

 zweifelhaft Leucite sind, da sie die senkrechtstehenden Streifen- 

 systeme im polarisirten Lichte zeigen wie die natürlichen, auch 

 im convergenten Licht das schwarze Kreuz aufweisen, theil- 

 weise ein Product, das Wachsthumsformen, wie ich sie bei 

 dem künstlichen Nephelin^ beobachtete, zeigt. 



Ein Lithionit mit Borsäure geschmolzen ergab theil- 

 weise Leucit, theilweise Glas. 



Z innw aldit. 



Zinnwaldit von Zinnwald allein geschmolzen ergab an 

 verschiedenen Stellen der Schmelze nicht ganz dasselbe Re- 

 sultat. Theilweise hat sich ein nephelinartiges , ganz den 

 künstlichen Nephelinen ähnliches Mineral, wie es auch bei der 

 ümschmelzung des Kaliglimmers erhalten wurde, gebildet. An 

 anderen Stellen bildeten sich jedoch grosse schöne Leucite, 

 theilweise doppelbrechend mit den charakteristischen Streifen- 

 systemen , theilweise (es sind die kleineren) einfaclibrechend. 

 Die Krystalle zeigen auch schönen oktogonalen Durchschnitt. 

 Ausserdem bildete sich auch Glas. 



Magnesiaglimmer. 

 Bei Meroxen vom Vesuv ergab sich merkwürdigerweise 

 ein ganz verschiedenes Resultat, wie bei den eben genannten 



^ Synthese des Nephelins. Zeitschr. f. Krystallographie 1884. 



